Mineralog. Kenntnis der Kalkausscheidungen im Tierreich. 443 
und Conchit auf die gleiche Temperatur erhitzt. Es kann sehr 
leicht beobachtet werden, daf a) wenn man Conchit mit Aragonit 
zusammen auf einem Objekttriger in die Flamme eines halb zu- 
gedrehten Bunsen-Brenners halt, der Conchit in Calcit verwandelt 
wird, wie man aus der Verinderung seiner optischen EKigenschaften 
erkennt, wihrend der Aragonit unveraindert bleibt und nicht 
einmal Risse bekommt; b) bei mehrstiindigem Erhitzen in einem 
eisernen Rohr im Bleibad (Schmelzpunkt des Bleies 325° C) Conchit 
in Calcit tibergeht, was sich aus der Verainderung des specifischen 
Gewichtes und der optischen Eigenschaften erkennen lait, wahrend 
Aragonit ganz unverandert bleibt; c) durch halbstiindiges Erhitzen 
in Quecksilberdampf (Siedepunkt 360°) Conchit umgewandelt wird, 
Aragonit sich dabei aber nicht andert. 
2) Durch Bestimmungen der Umwandlungstempe- 
raturen. Die wirksamen Temperaturen bei der Umwandlung 
von Aragonit und von Conchit wurden annahernd bestimmt 
mittelst eines Luftbades, wobei die Temperatur gemessen wurde 
mittelst eines Quecksilberthermometers mit 13 Atmospharen 
Kohlensiuredruck. Dasselbe gestattete eine Ablesung bis 540°. 
Aragonit. Es war gefunden worden, daf Aragonitkrystalle 
zersprangen und zu Calcit wurden, wenn sie einige Zeit in mit 
Stopfen verschlossenen eisernen Réhren verblieben, welche in ge- 
schmolzenem Zink (Schmelzpunkt 412°) lagen. Auch wurden sie 
zersprungen vorgefunden, wenn sie 7 Stunden lang einer Temperatur 
von 373—380° C ausgesetzt gewesen waren; aber obgleich Ver- 
suche bei verschiedenen Zwischentemperaturen angestellt wurden, 
so wurde doch erst bei 405° ein Uebergang von Aragonit in Calcit 
beobachtet, was durch den Wechsel des zweiachsigen Achsenbildes 
in ein einachsiges konstatiert wurde. 
Conchit. Wie oben angegeben, hatte sich gezeigt, da 
Conchit bei 325° C (Schmelzpunkt des Bleies) in Calcit iiberzu- 
gehen beginnt. Mittelst des Luftbades wurden verschiedene 
Temperaturen unter 300° in Anwendung gebracht, ohne daf eine 
Verainderung hatte beobachtet werden kénnen. Bei Temperaturen 
zwischen 300— 310° wurde eine Umwandlung wahrgenommen, die 
sich a) in einer Veranderung des optischen Verhaltens, b) in der 
Erniedrigung des Index ¢ von 1,523 auf 1,4863 und c) in dem 
Auftreten einer Zwillingslamellierung auBerte. An diesen drei Kenn- 
zeichen sowohl, als an der Verminderung des specifischen Gewichtes 
von 2,87 auf 2,715 ist die Umwandlung beim Erhitzen in allen 
Fallen zu konstatieren. 
Bd. XXXV. N. F. XXVIII. 29 
